43o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



1rs produils le plus lenlemont refroidis. Les corps broyés on porphyrisés, 

 dans le cas d'attaques antérieures, étaient soumis : a, soit à Faction de 

 Tacide chlorhydriquc dans le but d'en séparer Ni'Sn-i; b, soit à l'action de 

 l'acide azotique pour en éliminer NiSn. Leurs propriétés physiques sont 

 voisines : ils sont fragiles, brillants et non magnétiques. 



Culot 1 à 59,66 pour 100 d'élain. Ijrillanl el exempt de reflets brunâtres; très 

 dur et se casse lacilement en présentant une section içrenue; tonil)e en poussière au 

 mortier d'abicli. 



a. Frai;rnenlé, puis traité par une solution ctilortiydrique à it) pour 100, il diminue 

 lapidement de puids; au bout de 6 heures il est réduit au tiers et le résidu titre 

 alors : nickel ^Oi^S pour 100; étain 09,08 pour 100; total 99,81. Ce dernier, porpliy- 

 risé et soumis à une nouvelle attaque semblable, se trouve réduit à la quantité de 

 matière nécessaire pour un dosage qui donne pour loo : nickel 40,14 ; étain 59,25; 

 total 99, 3g. 



h. L'acide azotique concentré attaque très vivement le culot, mais au début seule- 

 ment. Après un premier traitement, la teneur en étain est de 60, 45 pour 100 et de 

 61,18 après un second. 



Culot II à 60,25 pour 100 d'étain. Sa cassure est presque lisse. 



a. L'acide chlorhydrique étendu agit énergiquemenl; après la première attaque, on 

 trouve : nickel 4o,3- pour 100; étain 08,90 pour 100; total 99,27 et après la 

 seconde : nickel 4'i25 pour 100; étain 07,80 pour 100; total g9,o5. De nouvelles 

 opérations ne modifient pas cette dernière composition qui correspond presque exac- 

 tement à la formule Ni-'Sn-. 



b. Le culot broyé a été traité par l'acide azotique à 25 pour 100; le dosage do la 

 partie laissée donne : nickel 4o,35 pour 100; étain 60,11 pour 100; total roc, 46. 

 Deux autres attaques. elTecluées à l'aide du même acide concentré, n'oni lait que jieu 

 progresser la ten(;ur en étain qui est montée à 61, 3o pour 100 après la première et à 

 62,51 pour 100 après la seconde. 



Culot 111 à 61 ,74 pour 100 d'étain : 



a. La solution chlorhydrique à 25 pour 100 amène la composition centésimale sui- 

 vante : nickel 08,86; étain 60,22; total 99,08, après la première attaque qui réduit 

 de moitié le poids du culot, et : nickel 4i>23; étain 58,75; total 99)98 après la 

 deuxième qui laisse peu de matière. Ces chiflres approchent de Xi'Sn". 



b. La solution azoti([ue à 25 pour 100, agissant sur los de matière, fournit des 

 résidus successifs de 5s, 5, Si^'jS et o», 3 dont les teneurs centésimales correspondantes 

 sont, pour le premier : nickel 37,20; élain 62,58; total 99,78; pour le second : 

 nickel 86,99; étain 62,96; total 99,95; pour le troisième : nickel 35. 3i; étain 64,32; 

 total 99,63; chillVes qui tendent vers NiSn. 



Culot IV à 63, o3 pour 100 d'élain : 



a. L'acide chlorhvdrique n'abaisse sa teneur qu'à 61 ,95 pour loo. 



b. L'acide azotique concentré donne, après une première attaque : nickel 85,97; 

 étain 68,73 pour 100; total 99,70 el, après une deuxième : nickel 33, 53; étain 65, 5o 

 pour 100; total 99, o3. Cette dernière composition est voisine de celle de i\i,Sn. 



